574 A. Patera. 



welche zerlegend auf das Kochsalz einwirken. Das frei werdende Chlor gibt 

 sich durch den Geruch zu erkennen. Ist der Geruch nach schwefliger vSäure 

 dem Chlorgeruch gewichen, so ist der Röstprozess beendet. Ich warf nun 

 das noch heisse Erz in Wasser, um die noch nicht zerlegten schwefel- 

 sauren und salzsauren Salze aufzulösen, und erhielt so eine ziemliche 

 Menge Zinkvitriol, welcher einen grossen Theil des in den Blenden enthal- 

 tenen Cadmiums als schwefelsaures Cadmiumoxyd enthielt. Durch in die 

 sauer gemachte Lösung hineingeleitetes Schwefelwasserstofigas fiel schön 

 gelbes Schwefclcadmium. Ich erhielt aus 25 Pfund Blendschlich 1 — V/z 

 Loth Schwefclcadmium. Das Erz ist nun zur Extraction vorbereitet. 



Am Harz und in Freiberg wird bei dieser Manipulation das mit 

 Kochsalz geröstete Erz in treppenförmig übereinander gestellte Bottiche 

 gegeben, welche am Boden mit einer Filtrirvorrichtung versehen sind, 

 es wird dann mit kochendheisser concentrirter Kochsalzlauge Übergossen, 

 welche aus dem ersten Bottich in den zweiten u. s. f. abfliesst. Mit dem 

 Laugenzusatze wird so lange fortgefahren, so lange sich in der abfliessenden 

 Lauge eine Silber -Reaction wahrnehmen lässt. Das in der Salzlauge ge- 

 löste Silber wird dann durch metallisches Kupfer gefällt. Ich versuchte 

 diese Methode mit den Pribamer Blendschlichen im Kleinen mit cünstiüfem 

 Erfolge, nur schien mir die Langezeit eine sehr lange, hierzu kommt nocl» 

 der Uebelstand, dass die Salzlösung , wenn sie von einem Bottich in den 

 andern fliest, so viel von ihrer Temperatur einbüsst, dass sie immer schwä- 

 cher wirkt, und endlich die Fähigkeit, das Chlorsilber aufzulösen, beinahe 

 ganz verliert. Einer Unterredung mit Hrn. Sectionsrath W. Haidinger 

 verdanke ich die Idee, die Erhitzung der Salzlauge durch Anwendung eines 

 kräftigen Druckes zu ersetzen. Herrn A. v. Morlot's schöne Resultate bei 

 seineu Versuchen über die Dolomitbildung nach Haidinger's Theorie gaben 

 mir gegründete Hoflnung auf das Gelingen. 



Ich bediente mich bei meinen ersten Versuchen einer kleinen ReaFschen 

 Presse, welche mir Herr Adam, Apotheker in Pribram, freundlichst lieh. 

 Die Höhe der Flüssigkeitssäule betrug nur eine Klafter; um die Wirkung zu 

 verstärken, wendete ich lauwarme Salzlösung an, in der Folge wieder- 

 holte ich die Versuche auch mit kalter Lauge und entsilberte in kurzer 

 Zeit die Erze so weit, dass die erhaltenen Rückstände in den meisten Fäüen 

 nur 1 ()uentcheu Silber im Zentner enthielten, was, da die Erze 2 Loth 

 Silber im Zentner enthielten, einen Metallverlust von 12 Procent ausmacht, 

 dieser Gehalt der Rückstände ist aber keineswegs verloren, denn dieselben 

 könnten sehr leicht auf Zink verarbeitet werden, da sie durch die Röstung mit 

 Kochsalz vollkommen entschwefelt sind, und die angereicherten Rückstände von 

 der Ziukgewiiinung könnten wieder demExtractionsprozessezugetheiltwerdeik. 



Da die Versuche mit den Blenden sich so günstig zeigten, so machte 

 ich einen weiteren Versuch , um die Anwendbarkeit auf andere Erze zu 

 erproben. Ich nahm ein Gemenge von Rothailtigerz , Fahlerz . Blei- 



